404: OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE; 
M. Darcet a éprouvé dans fes boules de pâte de porcelaine, tant fur 
le diamant que fur les métaux. 
On defira faire chez M. Mitouard l'expérience de la poudre de char- 
bon dans une boule de pâte de porcelaine; on ayoit même commencé, 
mais quelques circonftances nous empèchèrent de la terminer, M. Mac- 
quer, plus à portée que nous de faire cette expérience, s’offrit très- 
obligeamment de l’exécuter. Il vous a convaincus, Meflieurs, des con- 
je@ures que nous avions ofé en tirer, même avant l'expérience. Quel- 
ques perfonnes ont douté de la force du feu que nous avions donné 
à notre cornue dans le fourneau de M. Pott, quoique dans une fem- 
bleble expérience, faite chez M, Mitouard , nous ayions fondu le lut qui 
garantifloit la cornue. À de spé 
Confidérant que plufeurs perfonnes regardoient le diamant comme 
une matière phofphorique ou combuftible , & croyoient que linter- 
mède du charbon pouvoit contribuer à fa confervation, je crus qu'il 
toit eflentiel de fixer les doutes fur ces différentes opinions. En con- 
féquence, J'ai employé douze karats de diamans bruts que M. te Mar- 
quis de Saint-Vincent a eu la bonté de me donner pour les foumettre 
au feu le plus violent & fans aucun intermède. J'ai pris deux de ces 
pierres précieufes , pefant jufte dix grains. Je les ai mifes dans un creu- 
fet de grès de Heffe-Caffel, autrement appellé Turte. Jai recouvert cette 
tutie d’un autre petit creufet renverfé, dont j'ai luté fimplement les 
bords avec un peu d'argile. Jai placé cette tutte au milieu d’une forge 
qui recevoit continuellement le vent d’un très-fort foufflet. J'ai donné plus 
de deux heures d’un feu fi violent , que la plaque de fer de fonte de la 
forge s’eft fondue au point que toute la pâte du creufet & des fupports 
étoit entièrement recouverte de fer. Ce fer provenant de la fonte m'a 
paru doux ; il étoit attirable à l’aimant. Les deux diamans , avant d’être 
employés, étoient bruns: ils fe font confervés en entier. Le feu les 
avoit feulement blanchis & dépolis. Ils reflembloient à deux grains de 
fel d’un blanc matte. Ils avoient perdu près d’un feizième de grain 
de leur poids. Examinés avec une forte loupe, on appercevoit à leur 
fuperficie des bulles dont quelques-unes étoient crevées. J'ai opéré de 
même fur deux autres diamans , pefans quatre grains un huitième, avec 
demi-gros de borax vitrifié. Fai employé un feu auffi violent. Le borax 
avoit difparu & pénétré les pores du creufet; jai retrouvé les diamans 
entiers, mais un peu plus bruns qu'ils n’étoient auparavant. Ils n’avoient 
rien perdu de leur poids. 
Pour dernière expérience, j'ai pris trente-fix diamans bruts, pefans 
douze karats juftes; je les ai foumis pendant plus de deux heures au 
même feu de forge, à l’exception qu’on en a augmi nté l’aétion pendant 
près d’une heure par le vent de deux autres forts fouflets. Le feu fut alors 
fi violent & fi confidérable, que la plaque de fonte fe fondit en très- 
